( 302 ) 



d'alutninale biferruginé , et douze atomes d'eau -, les 

 grains magnétiques , dont il donne ici l'analyse , con- 

 tiennent seulement une plus grande proportion de per- 

 oxide de fer. 



Une observation remarquable de l'auteur , c'est que 

 les grains qui renferment de l'oxide de manganèse per- 

 dent leur action sur le barreau aimanté , lorsqu'on les 

 calcine, et que ceux qui n'en renferment pas ont, au 

 contraire, ime action à peu près aussi forte après la cal- 

 cination qu'auparavant ; ce qui s'explique très-bien , 

 parce que l'oxide de manganèse cède son oxigène au fer, 

 qui , de l'état de protoxide , passe ainsi à celui de per- 

 oxide. Quelques minerais de fer hydraté ont laissé, lors 

 de leur dissolution, de petits cristaux octaèdres de fer 

 titane, qui étaient accidentellement mélangés à leur 

 masse. 



A ce travail M. Berthier a joint l'analyse d'autres mi- 

 nerais de fer, qui s'exploitent en couches réglées dans un f 

 calcaire oolitique du département de la Moselle , et qui i 

 lui ont offert un mélange de carbonate de fer avec un ^ 

 peu de carbonate de chaux, et 4^ pour loo de silicate ; 

 alumineux de fer magnétique. Sa composition est d'un" 

 atome d'aluminate de fer, de quatre atomes de silicate 

 bi-ferrugineux , et de six atomes d'eau. j 



Ces Mémoires ajoutent , comme on voit , quatre es- ! 

 pèces à celles que l'on possédait en minéralogie , si tou- 

 tefois l'on doit continuer de donner aux combinaisons 

 minérales , et uniquement d'après les proportions des 

 élémens combinés , un titre qui ne semble applicable 

 qu'aux règnes organiques. 



